‚Glas für chemische Geräthschaften. 117 
Sättigungspunkt bald erreicht ist, zum Sieden. Färbt sich nun 
der in dem rechtwinklig gebogenen Ausströmungsrohr befind- 
liche Streifen von blauem Lackmuspapier nicht, so müssen vor- 
sichtig noch ein Paar Tropfen Säure durch die in der zwei- 
ten Durchbohrung des Korkes befindliche Trichterröhre in den 
Kolben gelangen. Nach dem Säurezusatz wird wieder er- 
wärmt et. Man macht natürlicherweise noch einen zweiten 
Versuch, bei dem die Trichterröhre sauber mit Wasser abge- 
spült wird. Für 0,1 Grm. essigs. Natrons müssen bei Anwen- 
dung einer in halbe UC. getheilten Bürette zwei Theilstriche 
von den verbrauchten CC. der Säure abgezogen werden. 
(Journal de pharm. et de chimie. Aprilheft 1869.). Sch. 
Glas für chemische Geräthschaften. 
Bei seinen Untersuchungen über die Atomgewichte fand 
J. S. Stas, dass die gewöhnlichen Gläser für chemische 
Geräthschaften bei gewöhnl. Temperatur von HCl und NO? 
angegriffen werden, die harten böhmischen und überhaupt alle 
thonerdefreien und sehr kieselerdereichen Gläser dagegen der 
Einwirkung heisser conc. Säuren fast unbegränzt lange wider- 
stehen. Da aber letztere Glasarten sehr schwer schmelzbar 
und daher schwierig zu verarbeiten sind, so bemühte er sich, 
ein von Säuren nicht angreifbares und zugleich nicht allzu- 
strengflüssiges Glas anzufertigen und stellte in dieser Bezie- 
hung Versuche in einer Glashütte an. Dabei ergab sich, dass 
ein genügend kieselsäurereiches Glas mit Kalk- und Na- 
tronbasis obigen Anforderungen ebenso gut entspricht, und 
da ein Gemisch gleicher Aeg. kohlens. Kalis und kohlens. 
Natrons bekanntl. weit leichter schmelzbar ist, als das leicht- 
flüssigste der beiden kohlens. Salze, so versuchte Stas, die 
Schwerschmelzbarkeit obiger Glassorten dadurch in etwas zu 
mindern, dass er in ihnen das Kali oder Natron durch gleiche 
Aeg. von Kali und Natron ersetzte. Er bestimmte daher den 
Glassatz so, dass das resultirende Glas bestand aus: 77,0 Proc. 
Kieselsäure, 7,7 Kali, 5,0 Natron, 10,3 Kalk, also gleiche 
Aeq. KÖ und NaO enthielt. Das so erhaltene etwas gelb- 
liche, sehr harte Glas entsprach den Anforderungen; es war 
nicht allzu schwierig zu verarbeiten und widerstand der Ein- 
wirkung der Säuren auf das Vollkommenste. (Deutsche In- 
dustrie- Zeitung 1868. S. 76. Polyt. Notizbl. Nr. 6. 1868.). 
H.:l2 
